Ba MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE RoïALr 
dans {a cornue , après avoir été gâché avec de f'eau, n'a 
point pris corps, 6 
Ce gypfe ayant été cuit À feu nu, la portion de terre 
calcaire qu'il contient en excès, a paflé à l’état de chaux 
vive; l'eau diftillée avec laquelle j'ai avé ce plâtre, à 
diflout une partie de cette chaux. 
Le plâtre produit par la pierre gypfeufe, qui contient 
un excès de terre calcaire, prend plus facilement corps, 
que celui produit par Îa félénite ; lorfqu'on le gâche, il 
s'en exhale une odeur de gaz hépatique 4). Quelques 
minutes après que ce plâtre s'eft pris, 4 s’échaufle; cette 
propriété eft dûe à {a chaux qu'il contient, puifque je 
plâtre obtenu par la cuifion de [a félénite, ne produit 
point de chaleur. 
Le plâtras produit par {a pierre gypfeufe de Clignan- 
court, retient près d’un fixième d'eau lorfqu'on a hâté 12 
defficcation par le moyen du feu. Mais fi ce plâtras s’eft 
defféché fpontanément à l'air , il retient alors un cinquième 
d’eau qu'on peut en extraire par a diflillation ; ce plâtras 
fe trouve donc contenir alors autant d’eau que la pierre 
gypfeufe. 
Ces expériences font connoître qu'il n’y a que Ia félénite, 
ou pierre gypleufe criftallifée, qui produife du plâtre 
après avoir été diftillée, & que le plâtras qui en rélulte, 
ne retient qu'un quarante-huitième d’eau. 
La pierre gypfeufe avec excès de terre calcaire, après 
avoir été privée d'eau par Îa diftillation, ne produit point 
de plâtre fufceptible de prendre corps après avoir été 
gàché; mais fi ce même gyple a été cuit à feu nu, Ja terre 
calcaire paffe à l’état de chaux vive; deforte que ie plâtras, 
(b) Lors de la ealcination de la pierre gypfeufe avec excès de terre 
calcaire, une portion de l’acide vitriolique du gypfe fe fature de phlogifs 
tique & forme du foufre qui fe combine avec la terre calcaire , & forme 
Je foie de foufre qui fe trouve dans le plâtre, 
. 
qui 
